Държавен вестник, бр. 12, 2022 г., стр. 129

БРОЙ  12	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  129  
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.486 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
5.2 
Подготовка на пробата 
 
5.2.1 
Изпитването трябва да се проведе върху представителна извадка от товара. 
Преди да бъде изпитана устойчивостта на детонация, цялата маса на пробата трябва 
да бъде нагрята пет пъти от 25°C до 50°C (±1°C) в запечатани тръби.  Пробата трябва 
да се държи при екстремните температури, измерени в центъра ѝ, в продължение на 
най-малко 1 час по време на всеки топлинен цикъл и при температура 20°C (± 3°C) 
след пълния цикъл на подгряване, до изпитването. 
 
5.3 
Материали 
 
Безшевна стоманена тръба по ISO 65-1981-Тежка или 
еквивалентна, Дължина на тръбата 1,000 mm 
Номинален външен диаметър 
 114 mm 
Номинална дебелина на стената 
 от 5 до 6.5 mm 
 
Долна плоча (160 x 160 mm) с добра заваряемост, дебелина от 5 до 6 mm, която да 
бъде заварена челно към единия край на тръбата по цялата обиколка. 
 
Система за запалване и взривател 
 
Електрическа капачка за взривяване или детониращ кабел с неметална втулка (10 до 
13 g/m). 
 
Пресован заряд от вторичен експлозив, като хексоген/восък 95/5 или тетрил, с 
вдлъбнатина в центъра за поместване на детонатора. 
 
500 ±  1 грама пластичен експлозив, съдържащ 83 до 86% пенитрит, оформен 
в цилиндър в картонена или пластмасова тръба. Скорост на детонация от 
7,300 до 7,700 m/S. 
 
Шест свидетелски цилиндъра от рафинирано, излято олово за откриване на детонация. 
 
50 mm диаметър х 100 mm височина, рафинирано олово с най-малко 99.5% чистота. 
 
5.4 
Процедура 
 
Температура на изпитване: 15 до 20°C. Фигури 1 и 2 показват схемата на изпитване. 
Напълнете тръбата на около една трета от височината ѝ с пробата за изпитване 
и я пуснете на пода от 10 cm, вертикално, пет пъти. Натъпчете, като ударяте по 
стената, между капките, с чук. Материал се добавя, когато след уплътняване или 
повдигане и пускане на тръбата 20 пъти и общо 20 периодични удара с чука, зарядът я 
запълва до 70 mm от нейния отвор. 
Поставете пластмасовия експлозив в тръбата и го натиснете надолу с дървена 
щанца.  Пресованият заряд се поставя централно във вдлъбнатината в пластичния 
експлозив. Затворете го с дървен диск, така че да остане в контакт с пробата за 
изпитване.  Поставете тръбата за изпитване хоризонтално върху 6-те оловни 
цилиндъра, поставени на интервали от 150 mm (центрично), като центърът на 
последния цилиндър е на 75 mm от долната плоча, върху твърда, равна повърхност, 
която е устойчива на деформация или изместване. Поставете капачката за 
електрическо взривяване или детониращия шнур. 
Уверете се, че са взети всички необходими мерки за безопасност, свържете и взривете 
взривното вещество. 
MSC 101/24/Доб.3 
Приложение 7, стр.487 
I:\MEPC\101\MEPC 101- 24- Add.3.docx 
 
 
 
За всеки от оловните цилиндри се записва степента на компресия, изразена като 
процент от първоначалната височина от 100 mm. За косо компресиране се приема 
деформацията като средна стойност на максималната и минималната деформация. 
 
5.5 
Резултати 
 
Изпитването се провежда два пъти. Ако при всяко изпитване един или повече от 
поддържащите оловни цилиндри се смачкат с по-малко от 5%, се счита, че пробата 
удовлетворява изискванията за устойчивост на детонация. 
Размери в mm 
 
 
Стоманена тръба 
 
Преосован заряд 
 
 
Дървен диск  Проба за изпитване 
 
 
 
Пластмасов 
 или 
 
картонен цилиндър 
 
отвор с диаметър 4 мм, пробит за шплент 
(9) 
 
 
Дървен прът 
 
Шплент 
 
 
Пластичен експлозив  
Дървена щанца за (5) диаметър, както за детонатор 
 
 
Фигура 1 – Заряд на взривателя